L. Hozorn u. F. Hexsıng: Platinmetalle. Zerstäubung u. Rekrystallisation. 943 
Fig. 9 bis ıı beziehen sich auf die Legirungen 80 Pt,20 Ir, 70Pt, 
30Ir und 60 Pt,40 Ir, die jede zwei Stunden lang bei S = 1500° ge- 
glüht wurden. Ein Ätzversuch an dem zweiten Metall hatte keinen 
Erfolg. Ausser den Furchen sind auch die Krystallflächen in allen 
drei Fällen in unregelmässiger Weise von der Zerstäubung stark an- 
gegriffen. Im Übrigen werden die Krystalle dieser Legirungen mit 
wachsendem Gehalt an Iridium immer kleiner. 
Rekrystallisation von Gold und Silber. — Es lag nahe, die 
Versuche auch auf Gold und Silber auszudehnen, bei denen wir an 
Gussstücken leicht krystallinischen Bau erhalten konnten.' Ein Gold- 
blech, das zwei Stunden lang 100° unter seinem Schmelzpunkt geglüht 
war und hierbei im Gewicht bis auf 0"Sı constant geblieben war, hatte 
seine Oberfläche nicht geändert. Nach der Ätzung mit Königswasser 
trat jedoch deutlich das krystallinische Gefüge hervor, wie es Fig. 5 
darstellt. Silberblech wurde acht Stunden 100° unter seinem Schmelz- 
punkt geglüht, verlor hierbei 0"?5 an Gewicht und zeigte dann ein 
Gefüge von noch kleineren Krystallen. Es soll dabei besonders her- 
vorgehoben werden, dass an ungeglühten Stellen der Bleche in diesen 
Fällen, ebenso wie bei den Platinmetallen, keine Ätzfiguren erzeugt 
werden konnten. 
! Es sei hier auch auf die Arbeiten von J. OÖ. ArnorLp und J. JEFFERSon (En- 
gineering 61, 176. 1896), von F. Osmonnp und Roserrs-Austen (Phil. Trans. 187, 417, 
1896) und von Tu. Anprews (Engineering 66, 411. 541 u. 733. 1898) über Gold und 
seine Legirungen in gegossener Form verwiesen. 
